令和５年度 建設技術審査証明事業（下水道技術）
技術概要書

下水道複合マンホール更生工法

ＥＭＲ工法

技術審査証明事限 2029 年 3月31日

下水第2効期

道技術32

技術名称：ＥＭＲ工法

（公財）

0号

有［開発目標型］

設

業

建設技術審査証明書

建日本（下水道複合マンホール更生工法）

下 水 道 新技術機構

ૣऔબྶల!!࣢

（ 開 発 の 趣 旨 ）近年，下水道マンホールは硫化水素等に起因するコンクリートの腐食や経年劣化が顕在化していることから，改築・修繕が必要となっている。
しかし，都市部では交通事情や輻輳している地下埋設物のため，開削による再構築が困難であることに加え，道路占用の制約や早期開放，騒音対策など施工環境も厳しさを増している。
これらの課題を解決するため，耐硫酸性モルタルと耐硫酸性アクリル系樹脂を組み合わせることにより，優れた耐硫酸性能と耐荷性能を有し，組立・脱型が容易な鋼製型枠を使用することで，道路占用面積が小規模で騒音が小さく，非開削で工期短縮が可能なマンホール更生工法として本工法を開発した。
今回，コンクリート減肉量を 20 mm 以下だったものを，組立マンホールは鉄筋露出まで，現場打ちマンホール（無筋）は 50 mm 以下，JIS 型側塊は鉄筋露出までに変更した。また，現場打ちマンホール（無筋）には補強鉄筋（溶接金網）をもちいることで耐荷性能の向上を図った。

（ 開 発 目 標 ）本技術の開発目標は，次に示すとおりである。
（１）施工性

１）ＥモルタルＧタイプ（流し込み用）は，マンホール壁面と型枠（高さ 60 cm）との隙間（最小 ２ cm）へ充てんできること。
２）ＥモルタルＫタイプ（コテ塗り用）は，１工程で ２ cm の塗り厚が可能であること。
（組立マンホールおよび現場打ちマンホール（無筋））３）Ｅコートは，２回塗りで規定量（膜厚 800 μ m 以上）の塗布が可能であること。
（組立マンホールおよび現場打ちマンホール（無筋））４）補強鉄筋を規定どおりに取付けることができ，Ｅモルタルの流し込みやコテ塗り作業が可能であること。
（現場打ちマンホール（無筋））（２）既設マンホールと更生材との一体化：既設マンホールと更生材（Ｅモルタル，Ｅプライマー，Ｅコートを積層したものをいう）は，一体性を有すること。
（３）耐荷性能
１）組立マンホール：更生した組立マンホールは，「下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール（JSWAS A-11）2005」（Ⅰ種）と同等以上の耐荷性能を有すること。
２）現場打ちマンホール：更生した現場打ちマンホールは，「下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール（JSWAS A-11）2005」（Ⅰ種）と同等以上の耐荷性能を有すること。
（４）耐久性能
１）耐薬品性：更生材は，「下水道用強化プラスチック複合管（JSWAS K-2）2017」と同等以上の耐薬品性を有すること。
２）耐硫酸性①外観：更生材は，「下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル」（令和 ５ 年 ３ 月 日本下水道事業団）（以下，「ＪＳマニュアル」）塗布型ライニング工法の品質規格Ｄ種に定める耐硫酸性（被覆の外観）を有すること。
②硫黄侵入深さ：更生材は，「ＪＳマニュアル」塗布型ライニング工法の品質規格Ｄ種に定める遮断性（硫黄侵入深さ）を有すること。
また，50 年後の推定侵入深さが設計膜厚以下であること。
③圧縮強度：更生材は，「ＪＳマニュアル」塗布型ライニング工法の品質規格Ｄ種相当の硫酸負荷に対して，25 N/mm2 以上 ( 設計強度 )の圧縮強度を有すること。
３）耐劣化性：更生したマンホールは，50 年間相当の走行車両により受ける繰返し荷重に対して耐劣化性能を有すること。
４）水密性：更生したマンホールの流し込み部・コテ塗り部および各打ち継ぎ部は 0.1 MPa の外水圧および内水圧に耐える水密性を有すること。
（５）耐震性能：更生した組立マンホールおよび現場打ちマンホールは，いずれもレベル１・レベル２地震動に対応する耐震性能を有すること。
（６）水理性能：更生後のマンホールは，管口断面の縮小がなく，流下性能に影響はないこと。
（７）維持管理性能：更生後のマンホールは，内空断面の縮小による昇降，管路の清掃，浚渫作業等に支障を与えないこと。
（８）強度特性
１）Ｅモルタル（Ｇタイプ，Ｋタイプ）の材齢 28 日の圧縮強度は，設計強度（25 N/mm2）以上であること。
２）補強鉄筋（溶接金網）は，次の試験値を有すること。
①引張強度 540 N/mm2 以上・絞り 30 ％以上（丸鉄線）②弾性係数 200,000 N/mm2 以上③溶接せん断強さ 250 N/mm2 以上（溶接金網および鉄筋格子）④引張強度 490 N/mm2 以上・絞り 30 ％以上（溶接金網および鉄筋格子）⑤曲げ 折れおよびき裂のないこと（溶接金網および鉄筋格子）（９）耐衝撃性：更生材は，「JIS A 6916：2014 建築用下地調整塗材」に相当する耐衝撃性を有すること。

（公財）日本下水道新技術機構の建設技術審査証明事業（下水道技術）実施要領に基づき，依頼のあった「ＥＭＲ工法」の技術内容について下記のとおり証明する。
なお，この技術は 2019 年３月 15 日に審査証明を取得し，変更された技術である。
2024 年 3 月 13 日

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人 日本下水道新技術機構
理事長記

１．審 査 の 結 果
すべての開発目標を満たしていると認められる。
２．審査証明の前提（１）提出された資料には事実に反する記載がないものとする。
（２）本技術に使用する材料は，適正な品質管理のもとで製造されたものとする。
（３）本技術の施工は，施工要領書に従い，適正な施工管理のもとで行われるものとする。
３．審査証明の範囲
審査証明は，依頼者から提出のあった開発目標に対して設定した審査方法により確認した範囲とする。
４．留意事項および付言（１）本技術の施工にあたっては，施工要領書に基づいた施工を行うこと。
（２）本技術の開発目標は，「下水道用マンホール改築・修繕工法に関する技術資料（2014 年 12 月）」（（公財）日本下水道新技術機構）に定める複合マンホール更生工法の要求性能による。
（３）環境適用性能については，施工要領書に基づき，現場での施工時において，一般に要求される騒音・振動・大気汚染の各対策に加え臭気対策等適切な措置を行うこと。
（４）雨水が流入する下水道管路内で施工する場合は，「局所的な大雨に対する下水道管渠内工事等 安全対策の手引き（案）」平成 20年 10 月）に基づいて安全管理計画を立て，施工計画書等に記載し，局地的な大雨に対する安全対策を施すこと。
( 建設技術審査証明（下水道技術）報告書参照 )５．審査証明の詳細
６．審査証明の有効期限
2029 年 3 月 31 日
７．審査証明の依頼者

株式会社三木田興業
株式会社ニチコン
デンカ株式会社（東京都台東区浅草三丁目 35 番１号）
（神奈川県川崎市中原区新丸子町 751 番地）（東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号）

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人日本下水道新技術機構

技術の概要技術の概要
ＥＭＲ工法は，下水道用マンホール壁面の腐食により強度のなくなったコンクリート部分を除去し，そのマンホール内面に鋼製型枠を設置し，その隙間に流動性および耐硫酸性を有するＥモルタルＧタイプを打設して構築する。また，型枠の設置が困難な部位は耐硫酸性のＥモルタルＫタイプをコテ塗りで構築する。なお，現場打ちマンホール（無筋）への更生には補強鉄筋（溶接金網）を取付ける。さらに，構築した表面にＥコート（耐硫酸性アクリル系樹脂）を塗布することにより，防食性の向上を図っている。
ＥモルタルのＧタイプとＫタイプは，材料の成分を変えて打設用とコテ塗り用に開発されたもので，既設マンホールとの一体性や耐荷性は同等の性能を有している。

図－１

写真－１

ＥＭＲ工法基本構成図

斜壁用型枠

写真－２

直壁用型枠

技術の特長
技術の特長
技術の特長を以下に示す。
（１）施工性
１）ＥモルタルＧタイプ（流し込み用）は，マンホール壁面と型枠（高さ 60 cm との隙間（最小２ cm）へ充てんできる。
２）ＥモルタルＫタイプ（コテ塗り用）は，１工程で ２ cm の塗り厚が可能である。
３）Ｅコートは，２回塗りで規定量（膜厚 800 μm 以上）の塗布が可能である。
４）補強鉄筋を規定どおりに取付けることができ，Ｅモルタルの流し込みやコテ塗り作業が可能である。（現場打ちマンホール（無筋））（２）既設マンホールと更生材との一体化
既設マンホールと更生材は，一体性を有する。

（３）耐荷性能
１）組立マンホール
更生した組立マンホールは，「下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール（JSWAS A-11）2005」（Ⅰ種）と同等以上の耐荷性能を有する。
２）現場打ちマンホール
更生した現場打ちマンホールは，「下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール（JSWAS A11）2005」（Ⅰ種）と同等以上の耐荷性能を有する。
（４）耐久性能
１）耐薬品性更生材は，「下水道用強化プラスチック複合管（JSWAS K-2）2017」と同等以上の耐薬品性を有する。
２）耐硫酸性
更生材は，「下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル」（令和５年３月（地共）日本下水道事業団）塗布型ライニング工法の品質規格Ｄ種に対して，以下の性能を有する。
①外観
Ｄ種に定める耐硫酸性を有する。
②硫黄侵入深さ
Ｄ種に定める遮断性（硫黄侵入深さ）を有し，50 年後の推定侵入深さが設計膜厚以下である。
③圧縮強度
Ｄ種相当の硫酸負荷に対して，25 N/mm2 以上(設計強度)の圧縮強度を有する。
３）耐劣化性更生したマンホールは，50 年間相当の走行車両により受ける繰返し荷重に対して耐劣化性能を有する。
４）水密性
更生したマンホールの流し込み部・コテ塗り部および各打ち継ぎ部は 0.1 MPa の外水圧および内水圧に耐える水密性を有する。
（５）耐震性能
更生した組立マンホールおよび現場打ちマンホールは，いずれもレベル１・レベル２地震動に対応する耐震性能を有する。
（６）水理性能
更生後のマンホールは，管口断面の縮小がなく，流下性能に影響はない。
（７）維持管理性能
更生後のマンホールは，内空断面の縮小による昇降，管路の清掃，浚渫作業等に支障を与えない。
（８）強度特性
１）Ｅモルタル（Ｇタイプ，Ｋタイプ）の材齢 28 日の圧縮強度は，設計強度（25 N/mm2）以上である。
２）補強鉄筋（溶接金網）は，次の試験値を有する。

①引張強度 540 N/mm2 以上・絞り 30 ％以上（丸鉄線）②弾性係数 200,000 N/mm2 以上③溶接せん断強さ 250 N/mm2 以上（溶接金網および鉄筋格子）④引張強度 490 N/mm2 以上・絞り 30 ％以上（溶接金網および鉄筋格子）⑤曲げ 折れおよびき裂のないこと（溶接金網および鉄筋格子）（９）耐衝撃性
更生材は，「JIS A 6916：2014

建築用下地調整塗材」に相当する耐衝撃性を有する。

技術の区分名称
技術の区分名称
開発目標型

技術の適用範囲
技術の適用範囲
種

類：組立マンホール(Ⅰ種)および現場打ちマンホール

形

状

：

円形１号，円形２号，円形３号

マンホールの深さ：コンクリートの減肉量

５ ｍ 以下：

組立マンホール：鉄筋露出まで：

現場打ちマンホール（無筋）：50 mm 以下：

JIS 型側塊：鉄筋露出まで

現場打ちマンホール（無筋）へ取付ける補強鉄筋の「Ｅモルタルかぶり厚さ」は最低 20 mm とする。
施工実績（抜粋）
施工実績（抜粋）
年月場所

マンホール種類2020 年 ５月

東京都北区中里

現場打ちマンホール ２号

2021 年 12 月

山梨県中巨摩郡身延町

現場打ちマンホール １号

2023 年 １月

東京都国立市

現場打ちマンホール ３号

技術保有会社および連絡先
技術保有会社および連絡先【技術保有会社】

株式会社三木田興業

https://mikita-industry.com/

株式会社ニチコン【問合せ先】

デンカ株式会社

https://www.denka.co.jp/

ＥＭＲ工法協会

TEL 03-3853-5535※協会に関わる問合せは，直接，協会へお尋ねください。

審査証明有効年月日
審査証明有効年月日
2024 年３月 13 日～2029 年３月 31 日
インターネットによる情報公開
インターネットによる情報公開・公益財団法人

日本下水道新技術機構

・建設技術審査証明協議会

https://www.jiwet.or.jp/
https://www.jacic.or.jp/sinsa/